MÉSOTYPE. 385 



2E = 95° 12' rav. rouées; \ , . . .. -, « 



en ... ) brevicite de Brevig. 



96° il' ray. jaunes; ) 



Trois prismes, taillés dans un même cristal d'Auvergne, m'ont 

 fourni : 



a = 1,4887 j3= 1,4797 y = 1,4768 ray. rouges. On tire de ces 

 nombres, 2V = 59°29' 2E = 94°27'. L'angle apparent mesuré sur 

 la plaque portant le prisme à arête verticale est : 



2 E = 93°28' ray. rouges; 95°41' ray. bleus. 



Eclat vitreux. Incolore; blanche; grisâtre; rougeâtre ou verdâ- 

 tre. Poussière blanche. Fragile. Dur. = 5à5,5. Dens. = 2,17 

 a 2,25, 



Les expériences de M. Damour font voir que la mésotype d'Au- 

 vergne en cristaux transparents, placée pendant plusieurs mois, soit 

 dans l'air sec, soit^ dans l'air humide, n'éprouve pas de variations 

 sensibles dans son'poids. Chauffée a 240°, elle perd la plus grande 

 partie de son eau de combinaison et elle devient laiteuse et opaque; 

 exposée a l'air libre pendant quelques jours, elle reprend et elle dé- 

 passe même son poids primitif, mais sans retrouver sa transpa- 

 rence, elle se désagrège sous une faible pression et conserve la pro- 

 priété de se dissoudre dans les acides en faisant gelée. Le minéral 

 ainsi modifié dans son état moléculaire perd son eau à une tempé- 

 rature inférieure de 50° environ à celle qui était nécessaire pour la 

 lui enlever lorsqu'il était a l'état naturel. Un gramme chauffé à 290° 

 perd 5r ,096, et reprend son poids primitif après quarante-huit 

 heures d'exposition à l'air. Au rouge sombre il perd er ,,097 sans 

 que sa propriété hygroscopique ait disparu entièrement, car après 

 quinze jours d'exposition a l'air, la perte se réduit à sr ,022. En- 

 fin au rouge vif, la perte totale est de sr ,097 et la substance est 

 vitrifiée. Au chalumeau, se gonfle un peu et fond en un verre 

 incolore ou verdâtre. Attaquable par l'acide chlorhydrique, même 

 après calcination, et par l'acide oxalique, en formant une gelée 

 transparente. • 



Na, Al, Si 3 Silice 47,24 Alumine 27,04 Soude 16,27 Eau 9,45; 

 une très-faible proportion de soude est souvent remplacée par un 

 peu de chaux ou de potasse. 



Analyses de la mésotype : a, cristallisée, d'Auvergne; 6, 

 fibreuse, d'un blanc rougeâtre, du Tyrol, toutes deux par Fuchs; 

 c, jaune, de Hohentwiel dans le Ilôgau, Wurtemberg (natrolite de 

 Haùy), par Riegel; d, fibreuse, blanche, de Bishoptown, comté de 

 Renfrew en Ecosse, par Heddle; e, compacte, blanche et d'un blanc 

 grisâtre, accompagnée d'Arfvedsonite et d'eudialyte, du Groenland, 

 par de Robell;/, fibreuse, d'Islande, par Sander; g, bacillaire, 

 blanche ou d'un gris verdâtre clair, de la syénite zirconienne de 

 Laurvig en Norwège, par C. Gmelin; A, cristallisée, de Brevig en 



